. (9") 

 ment, qu'un côté de la base est à la hauteur du prisme primitif, comme 

 les nombres 1000:2342,26. Un octaèdre plus surbaissé dont les faces for- 

 ment une bordure très-étroite sur les arêtes d'intersection de la base p et de 



i, 

 l'octaèdre b^ donne : 



5. 

 pb^ = 125° 26', 



b^b^=i5&°^Y. 



n Enfin, M. Rammelsberg, qui décrit ces cristaux comme appartenant 

 au sulfate anhydre, à la page 38o du P' volume de son Handbuch der 



kristallocjiaphischen Chemie, indique, au lieu de mon octaèdre i^^ une tron- 

 cature encore plus surbaissée, dont le symbole serait b' et qui ferait avec la 

 base un angle de i58''4«'- Les octaèdres de sulfate de strychnine se laissent 

 très-facilement cliver en lames minces parallèlement à leur base : ils ne 

 m'ont offert jusqu'ici aucune espèce de facettes hémiédriques. 



» Lorsqu'on les examine dans la lumière polarisée convergente, on y voit 

 des anneaux serrés et nombreux, traversés par une croix dont le centre n'est 

 pas parfaitement noir, et qui possède une teinte bleuâtre d'autant moins 

 foncée que le cristal est plus épais; si l'on superpose plusieurs cristaux ta- 

 bulaires de manière à produire une épaisseur totale de 4 à 5 millimètres, la 

 croix centrale s'évanouit plus ou moins complètement, et le phénomène se 

 rapproche de celui qu'on observe dans des plaques de quartz d'une faible 

 épaisseur. L'existence de la croix noire permet de reconnaître immédiate- 

 ment, à l'aide de la lame de mica d'un quart d'onde, que le sens de la dou- 

 ble réfraction est néçjalifon répulsif. Si l'on ne soumettait les cristaux de sul- 

 fate de strychnine qu'à la lumière convergente, comme leur épaisseur ne 

 dépasse pas habituellement i millimètre à i"",5 et que sous ces épaisseurs 

 leur pouvoir rotatoire ne détruit qu'une très-faible portion des phénomènes 

 dus à la double réfraction , l'existence de ce pouvoir ne pourrait pas être 

 constatée d'une manière bien certaine : mais si on les regarde dans la lu- 

 mière parallèle, on voit immédiatement se développer des teintes bleues de 

 diverses nuances qui passent au rouge et à la couleur bois, lorsqu'on fait 

 tourner l'analyseur de droite à gauche, et qui s'évanouissent complètement 

 lorsqu'on continue cette rotation. Tous les cristaux que j'ai examinés jus- 

 qu'ici sont lévogjres comme la matière dissoute dans l'eau. D'après la 

 moyenne d'une assez nombreuse série d'observations faites avec un verre 

 rouge sur des cristaux dont les épaisseurs ont été mesurées à l'aide d'un 

 petit sphéromètre au 2^ de millimètre, on peut admettre approximative- 



120.. 



